— 927 — 



Chimica. — Formazione di soluzioni solide metalliche per 

 diffusione allo siato solido 0). Nota di G. Bruni e D. Meneghini, 

 presentata dal Socio GK Ciamician. 



In una prima Nota, pubblicata recentissimamente in questi Rendiconti (*), 

 abbiamo mostrato per mezzo dell'aumento di resistenza elettrica di un dio 

 di nichel ramato, dopo riscaldamento ad alta temperatura, che i due metalli 

 si diffondono l'uno nell'altro, formando le relative soluzioni solide. 



La misura della resistenza elettrica era già stata impiegata a questo scopo 

 da Masing ( 3 ) in un caso speciale (tallio-piombo). Il modo di operare di questo 

 autore è però del tutto diverso dal nostro in ciò che riguarda la prepara- 

 zione del filo, che viene formato per compressione a 4000 atmosfere di un 

 miscuglio di polveri dei due metalli e successiva trafilatura. Inoltre, le va- 

 riazioni di resistenza da lui osservate, sono assai minori di quelle avute da 

 noi, e, a detta dello stesso autore, non era stata evitata l'ossidazione del filo. 



Era stata nostra preoccupazione quella di evitare l'intervento di forti 

 pressioni durante il riscaldamento e la diffusione. Col nostro modo di operare, 

 consistente nel deporre uno strato metallico attorno ad un nucleo di altro 

 metallo mediante elettrolisi, si crea un sistema nel quale possono destarsi 

 pressioni in determinati casi. Ciò potrebbe infatti avvenire quando il metallo 

 formante il nucleo fosse più dilatabile di quello costituente l'involucro. 



Volendo renderci conto dell'ordine di grandezza di queste pressioni, ci 

 siamo rivolti al prof. T. Levi-Civita, della nostra Università, il quale ha 

 assegnata l'espressione generale degli sforzi (che possono essere secondo i 

 casi pressioni o trazioni) in funzione dei coefficienti di dilatazione e delle 

 costanti elastiche dei due materiali. 



Nel caso della coppia nichel-rame, già da noi studiata, e delle altre 

 due coppie su cui riferiamo nella presente Nota, non abbiamo però bisogno 

 di addentrarci in tali calcoli, perchè noi abbiamo avuto cura di porre all'in- 

 terno il metallo meno dilatabile, cosicché alla superficie di contatto non po- 

 tranno, all'inizio del riscaldamento generarsi pressioni. Il calcolo mostra poi 

 più precisamente che, in condizioni di equilibrio, anche ad alta tempe- 

 ratura, si esercitano sforzi, che hanno carattere di trazioni e non di pres- 

 sioni. 



(') Lavoro eseguito nel Laboratorio di chimica docimastica e tecnologica della Scuola 

 d'applicazione per gli ingegneri della R. Università di Padova. 

 ( a ) Voi. XX, pag. 671 (1911). 

 ( 3 ) Zeitschr. f. anorg. Chem.. 62, 304 (1909). 



